Zirkonium 89 



1) Das spec. Gewicht der ächten Zirkone schwankt 

 nur in den engen Grenzen von 4,438 und 4,707. Die 

 angeblichen Zirkone von Mariapol mit dem spec. Gewicht 

 von 4,06 — 4,25 sind keine solchen, sondern Auer- 

 bachite. Andere Zirkone mit sehr niedingem spec. Ge- 

 wicht sind pyrisch und erhöhen üir spec. Gewicht beim 

 Glühen. 



2) Reine Zir koner de hat ein spec. Gew. von 5,45. 

 Zirkonerde mit , einem niedrigeren spec. Gew. ist nicht rein, 

 sondern entweder durch basisches Salz oder durch Thon- 

 erde verunreinigt. 



3) Durch fractionirte Fällung von salzsaurer Zirkon- 

 erde aus Zirkonen vom Ilmengebirge mit oxalsaur. Ammo- 

 niak lässt sich dieselbe nicht in Erden zerlegen, deren 

 Atomgewicht zmsehen 316 und 440 schwankt. Sowohl 

 die durch abgepasste Mengen von oxalsaur. Ammoniak 

 gefällte, als auch die dabei gelöst bleibende Erde hat ein 

 Atomgewicht, das nur sehr wenig von der Zahl 380 

 abweicht. Nur wenn die Zirkonerde stark mit Thonerde 

 verunreinigt ist, hat die bei diesen Fällungen gelöst blei- 

 bende Erde ein niedrigeres Atomgewicht. 



Da Berlin ein ganz gleiches Resultat auch mit Zirkon- 

 erde erhielt, die aus Katapleiit und aus Zirkonen von 

 Eredriksvärn und Expailly abgeschieden worden war, so 

 kann man wohl mit Sicherheit annehmen, dass Svanberg's 

 Norerde gar nicht existirt. (Journ. f. pract. Chemie. Band 97. 

 S. 321. daraus im Chem. Centralblatt). 



K L. 



Zirkonium. 



T r s t hat Zirkonium in drei Modificationen dargestellt, 

 wie wir sie ähnlich bei Kohlenstoff, Bor und Silicium kennen. 

 Krystallisirtes Zirkonium wurde durch Erhitzen von 

 1 Th. Fluorzirkonium - Fluorkalium mit 1,5 Th. Aluminium im 

 Kohlentiegel bis zur Eisenschmelzhitze erhalten. Es entsteht 

 hierbei, namentlich wenn die Temperatur nicht zu hoch "war, 

 leicht eine Legirung von Aluminium mit Zirkonium. Letzeres 

 bildet sehr harte, stark glänzende, breite, in Farbe und 

 Brüchigkeit dem Antimon ähnliche Blättchen von spec. Gew. 4, 15 ; 

 es ist sicher weniger schmelzbar als Süicium, widersteht dem 



